( 95 ) 

 longue incandescence ; ce qui provient de ce que l'argile conserve encore de 

 l'humidité aune température élevée; à un certain moment, le chlore se mêle 

 à l'acide chlorhydrique : l'atmosphère intervient sans doute alors par son 

 oxygène qui, en face d'un acide énergique, la silice au rouge , déplace le 

 chlore du sel marin. 



a Si l'on répète exactement la même opération, en substituant le chlo- 

 rure de calcium au chlorure de sodium, le même phénomène a lieu, seule- 

 ment avec bien plus de facilité, à une température beaucoup moins élevée, 

 et le dégagement d'acide chlorhydrique n'est jamais accompagné de 

 chlore. Un kaolin parfaitement blanc et terreux, du Cornwall, traité de 

 cette manière jusqu'à ce que, le dégagement d'acide chlorhydrique n'ayant 

 plus lieu sensiblement, la matière eût paru avoir cessé d'absorber la chaux, 

 a donné une substance blanche, compacte, n'ayant point l'aspect cristallin, 

 très-dure, rayant facilement le verre et soluble dans l'acide nitrique. Elle se 

 compose de : 



Oxygène. 



Silice 47>6 24,73 4»93 



Alumine 32,2 i5,o4 3, 00 



Chaux i5,i 4)24 ) 



Magnésie traces. I 5, 10 i ,01 



Potasse et soude 5, i 0,86 ) 



» Dans cette analyse on a supposé que tous les éléments étaient oxydés ; 

 mais, en réalité, la substance contenait encore 5 pour 100 de chlore, qui 

 auraient sans doute disparu si on l'avait chauffée jusqu'à son point de fusion. 



» On remarquera que le rapport de l'oxygène des protoxydes à celui de 

 l'alumine est i : 3, c'est-à-dire que ces deux éléments présentent le rapport 

 atomique qu'ils ont dans tous les feldspaths. 



» Le même kaolin a été traité de la même manière au moyen d'un mé- 

 lange des deux chlorures de calcium et de sodium, et on s'est arrêté lorsque 

 la matière a paru cesser d'absorber la soude ; elle était devenue grenue, 

 avait une densité de 2,52, rayait fortement le verre, et contenait 6 pour 100 

 de chaux et plus de 1 2 pour 100 de soude. Le rapport de l'oxygène des pro- 

 toxydes à celui de l'alumine est un peu moindre que celui de 1 : 3 ; mais il 

 faut remarquer que, si la substance semblait refuser d'absorber la soude, 

 elle a continué, dans des essais ultérieurs, d'absorber la chaux. 



» D'autres argiles, en particulier celle de Montereau, présentent des 

 phénomènes analogues. 



» Le kaolin, imprégné d'une dissolution de chlorure de magnésium, fait 



